— 395 — 



sale t, e la s secondo lo spessore. Le diverse serie si comportano diver- 

 samente. Ma le forme osservate si riducono a due per t ; l'ima normale allo 

 spigolo maggiore della riga e l'altra inclinata a circa 30°, e due per s , luna 

 a 45° e l'altra in forma di V. L'inclinazione a 30° che si ripresenta molto 

 spesso non può attribuirsi alla direzione della laminazione perchè è la me- 

 desima per tutte le lamiere, e perchè palesa una certa relazione colla tem- 

 peratura cui ora accennerò. La forma a V è generalmente diritta per metà 

 della larghezza rovesciata per l'altra metà. Raccolgo qui alcune delle os- 

 servazioni fatte: 



Serie B. Frattura quasi sempre irregolare. 



Serie CD. Trattura quasi sempre regolare. Tino a 150° t normale, s a V; 



da 150° a 200° t normale, s a V nel mezzo e a 45° ai lati; da 200° 



a 300°, t normale, s a 45° e nettissima. 

 Serie E. Prevale t normale, ed s a 45° specialmente alle temperature più 



elevate. 



Serie F. Frattura irregolare fino a 73°, poi sempre regolarissima. 



Serie H. Frattura irregolare fino a 65°, poi sempre regolare. Fino a 175° t 



a 30°; da 175° a 300° normale. 

 Serie I. Frattura irregolare fino a 110°; poi sempre regolarissima. 

 Serie L. Frattura irregolare fino a 73° poi sempre regolarissima. Fino a 265° 



t a 30°, da 265° a 300° normali. 



* Da queste osservazioni appare evidente un' influenza della temperatura. 

 In generale alle temperature basse (sotto alla temperatura di minima te- 

 nacità) le fratture sono irregolari, poi diventano regolarissime. Inoltre a tem- 

 perature elevate tende a predominare la linea trasversale normale e quella 

 di spessore a 45°, mentre alle basse la prima acquista la forma a 30° la se- 

 conda quella a V. 



« 12. Da queste esperienze sono confermati i risultati del prof. Pisati 

 in quanto all'esistenza di una massima e di una minima tenacità, ma in 

 tre punti vengono modificati: 



« 1° Il passaggio dal minimo al massimo avviene rapidamente ma 

 non bruscamente. 



« 2° La temperatura di minima tenacità (70°) non dipende dallo spes- 

 sore della riga. 



« 3° Non si presenta altro massimo oltre al principale, che corri- 

 sponde ad una temperatura di circa 236° ». 



Fisica. — Sulla variazione di resistenza del ferro e del nichel 

 nel campo magnetico. Nota del dott. M. Cantone, presentata dal Socio 

 Blaserna. 



Questa Nota verrà pubblicata nel prossimo fascicolo. 



